Mikroskopisch nicht durchsichtig. H=3, 31, 4. 



Name 



Formel 



Spez. Gew. 



Härte 



Hauerit 



MnS 2 



3,5—3,5 



4 



Sphalerit 



ZnS (meist durchsichtig) 



3,9—4,2 



3V2-4 



Zinkblende 









Alabandin 



MnS 



3,9—4,1 



3V2-4 



Manganblende 









Berthierit 



FeSb 2 S 4 



4,0—4,3 



2—3 



Chalkopyrit 



CuFeS 2 



4,1—4,3 



3V2-4 



Kupferkies 









Manganit 



Mn 2 3 + H 2 



4,3—4,4 



372-4 



Zinnkies 



(Cu 2 , Fe)SnS 4 



4,3—4,5 



4 



Stannin 









Tetraedrit 



4(Cu 2 ,Fe,Zn)S-As 2 S 3 



4,4—5,4 



3—4 



Fahlerz 









Enargit 



Cu 3 AsS 4 



4,4—4,5 



3 



Pyrrothin 



Fe 7 S 8 



4,4—4,6 



37 2 -47 



Magnetkies 









Binnit 



Cu 6 As 4 S 9 



4,4—4,7 



2—3 



Eisennickelkics 



(Fe,Ni)S 



4,6 — 4,6 



37 2 -4 



Kupferantimon- 



CuSbS 2 



4,7—4,8 



37a 



glanz 









Bornit 



Cu 3 FeS 3 



4,9—5,1 



3 



Buntkupfererz 









Millerit 



NiS 



5,2—5,3 



3 Vi 



Zinckenit 



PbSb 2 S 4 



5,3—5,4 



3-37 



Skleroklas 



PbAs 2 S 4 



5,4—5,4 



3 



Sartorit 









Jamesonit 



Pb 2 Sb 2 S 5 



5,5—5,8 



2—3 



Arsen 



As 



5,7—5,8 



3—4 



Chalkosin 



Cu 2 S 



5,7—5,8 



2 7 2 -3 



Kupferglanz 









Bournonit 



CuPbSbS 3 



5,7—5,9 



272-3 



Boulangerit 



Pb,SbS 6 



5,8— 6, 



27 2 -3 



Silberkupferglanz 



(CuAg) 2 S 



6,2—6,3 



2 72-3 



Stromeyerit 









Meneghinit 



Pb 4 Sb 2 S 7 



6,3—6,4 



3 



Geokronit 



Pb 5 Sb 2 S 8 



6,4—6,6 



2—3 



Antimon 



Sb 



6,6—6,8 



372 



Kupfer 



Cu 



8,5—9,0 



272-3 



Antimonsilber 



Ag 9 Sb 



9,4—10,0 



3 Vi 



Diskrasit 









Silber 



Ag 



10 — 10 



2 72-3 



Platin 



Pt 



18,0 



4—5 



Gold 



Au 



19,4 



2 7 2 -3 



Chalkopyrit 



Kupferkies 



Chalkosin 



Kupferglanz 



Bornit 



Buntkupfererz 



Cu 2 S-Fe 2 S 3 



Cu 2 S 



3Cu 2 S-Fe 2 S 3 



I. Spez. Gew. 3,5-6,0. 



A. Mit HCl starke Cu-Flamme. 1 ) 



v. d. L. auf Kohle kein Sb oder As. 



Tetragon. XX häufig; meist Zwillinge; derb, traubig, angeflogen. 

 Farbe. Gelb, auch schwarz angelaufen. Strich grünlichschwarz. 

 Mikrochem. v. d. L. leicht schmelzbar, Kugel magnetisch. Von 



HCl nicht, wohl von HN0 3 unter Abscheidung von S zersetzt. 



Cu als CuHg(CNS) 4 + H 2 0; Fe als. Fe(CNS) 3 . 

 Ähnl. Pyrit, Pyrrhotin, Fahlerz wenn schwarz. 



Rhomb. XX dicktafelig, kurzsäulig, derb, eingesprengt, in Platten 

 und Pseudomorphosen. 



Farbe. Dunkelbleigrau. Strich glänzend. 



Mikrochem. v. d. L. leicht Kupferkorn. Von HN0 3 zersetzt unter 

 Abscheidung von Schwefel; Cu als CuHg(CNS) 4 -f-H 2 0. Ge- 

 wöhnlich Fe-haltig. 



Ähnl. Tetraedrit, Bournonit, Argentit, Magnetit, Chromit. 



Verwandt mit: Stromeyerit (CuAg) 2 S. 



Regul. XX selten, meist derb, eingesprengt. 



Farbe. Kupferrot-tombakbraun, bunt angelaufen. Strich graulich- 

 schwarz. 



Mikrochem. v. d. L. S0 2 und Cu-Flamme. Von konzentrierter 

 HCl und HN0 3 zersetzt unter Abscheidung von S. Cu als 

 CuHg(CNS) 4 + H 2 0. 



Ähnl. Pyrrhotin. 



Verwandt mit: Cuban CuS-Fe 2 S 3 . # ioo; messinggelb. Strich 

 schwarz. 



x ) Schwache Cu-Reaktion kann vorkommen bei Zinckenit PbSb 2 S 4 , Millerit NiS. 



Il8 



